TCVN10316:2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10316:2015 VÁN BÓC Rotary cut veneer Lời nói đầu TCVN 10316:2015 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn LY/T 1599-2002 - Rotary cut veneer, Bộ Nông nghiệp và Phát tri ể n nông thôn đ ề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Ván bóc là loại vật liệu chủ y ế u được sử d ụng trong sản xuất một số loại ván nhân tạo, bất kể là giao dịch trong nước hay quốc tế, th ì ván b ó c đều được coi là một loại thương phẩm độc lập. Để thuận tiện cho quá trình sản xuất và buôn bán, tiêu chuẩn này được căn cứ vào trình độ sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, có tham chiếu theo một số tiêu chuẩn quốc tế liên quan, ván bóc dùng làm ván mặt được phân thành 5 cấp (I, II, II I, IV, V) và ván bóc dùng làm lớp lõi được phân thành 2 cấp (I và II). VÁN BÓC Rotary cut veneer 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp d ụ ng cho các loại ván mỏng dùng trong s ả n xuất ván dán, LVL, ván gỗ ghép. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau r ấ t cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn n à y. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn kh ô ng ghi năm công b ố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi bổ sung (nếu có)”; TCVN 7756-2: 2007. Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp th ử - Phần 2: Xác định kích thước, độ vuông g ó c và độ thẳng cạnh; TCVN 7756-3: 2007. Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ ẩ m. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 . Lỗ và đường hang (Worm (or borer) holes, worm channels) Các loại lỗ hoặc rãnh do côn trùng đục, khoét gỗ tạo thành. 3.2. Vết hằn do thực vật sống ký sinh tạo nên (Marks of vines or parasitc plants) Vết hằn do rễ cây dây leo hoặc thực vật ký sinh ăn sâu vào phần gỗ mà tạo th à nh những nhóm rãnh nh ỏ bên trong gỗ. 3.3 . Gỗ lỗi tâm (False heart w ood) Ph ầ n gỗ ở tâm bị nấm, mục gây hại làm cho màu sắc sẫm lại, trông giống như lõi gỗ. 3.4. Vết hằn d ao (Knife mark) Vết xuất hiện trên bề mặt ván bóc do dao bóc bị cùn hoặc lưỡi dao bị mẻ tạo ra. 3.5. Vết ố màu (Stain) Các vết xuất hiện trên bề mặt ván bóc do các chất màu, chất bẩn, dầu nhựa hoặc các loại hóa chất tạo thành. 4. Phân loại 4.1 . Phân loại theo loại gỗ a) Ván bóc từ gỗ cây lá rộng; b) Ván b ó c từ gỗ cây lá kim. 4.2 . Phân loại theo công dụng a) Ván bóc dùng làm l ớp mặt; b) Ván bóc dùng làm lớp sau; c) Ván bóc dùng làm lớp lõi: 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1 . Yêu cầu về nguyên liệu Tất cả các loại gỗ đáp ứng yêu cầu tạo ra ván bóc. 5.2 . Kích thư ớc và sai số cho phép K í ch thước và sai số cho phép của ván bóc phải phù hợp theo các quy định trong B ả ng 1. 5.3 . Độ ẩm 5.3.1 . Độ ẩm của ván bóc dùng làm lớp mặt không được lớn hơn 16 %. 5.3.2 . Độ ẩm của ván bóc dùng làm lớp lõi không được lớn hơn 12 %. Bảng 1 - Kích thước và sai số cho phép của ván bóc Đơn vị t í nh bằng milimét Chỉ tiêu Kích thước Sai số cho phép 1. Chiều dày 0,55 ÷ 0,65 0,66 ÷ 1,00 ± 0,03 ± 0,04 1,01 ÷ 1,60 ± 0,06 1,61 ÷ 2,00 ± 0,08 2,01 ÷ 3,20 ± 0,10 2. Chiều rộng 2 540 + 20 1 270 - 5 970 + 15 850 - 5 3. Chiều dài 2 540 2 235 + 5 1 930 - 10 1 270 ± 5 CHÚ THÍCH: 1) Các tấm ván bóc phải đảm bảo “bốn góc vuông ” ; v ớ i ván bóc có chiều dài bằng hoặc l ớ n hơn 2 235 mm, sai số giữa các đường chéo góc không được lớn hơn 20 mm; với ván c ó chiều dài nh ỏ hơn 2 235 mm, sai s ố giữa các đường chéo góc không được lớn hơn 10 mm. 2) Các tấm ván bóc có k í ch thước khác theo thỏa thuận giữa hai bên mua và bán. 5.4 . Khuyết tật ngoại quan Với ván bóc làm ván mặt từ gỗ cây lá rộng, khuyết tật ngoại quan được phân thành 5 cấp (I, II, II, IV và V) như quy đ ị nh trong Bảng 2; ván bóc từ gỗ cây lá kim được phân thành 4 cấp (I, II, III và IV) như quy định trong Bảng 3. Với ván bóc dùng làm lớp lõi, khuyết tật ngoại quan được phân thành 2 cấp (I và II) như quy định trong Bảng 4. Tất cả các loại ván được phép có mối ghép nối theo chiều dọc hoặc nghiêng so với chiều dọc thớ. Các mối ghép nối yêu cầu phải bằng phẳng và kín. Bảng 2 - Yêu c ầ u về khuyết tật ngoại quan của ván bóc từ gỗ cây lá rộng Tên khuyết tật Mức cho phép theo cấp chất lượng I II III IV V 1. Mắt kim Đường kính lớn nhất kh ô ng qu á 2 mm, s ố lượng không hạn chế Cho phép 2. Mắt s ố ng Đường kính lớn nhất không quá 5 mm, số lượng nhiều nhất 5 mắt, mắt không được phép bị nứt Đường kính lớn nhất không quá 50 mm, số lượng không hạn chế, mắt cho phép có vết nứt nhỏ Cho phép 3. Mắt chết Đường kính không lớn hơn 4 mm trên mỗi m 2 ván bóc, số lượng không quá 2 mắt, đường kính nhỏ hơn 2 mm không tính Đường kính không hơn hơn 6 mm trên mỗi m 2 ván bóc, số lượng không lớn hơn 3 mắt, đường kính nhỏ hơn 4 mm không tính Đường kính không l ớ n hơn 15 mm trên mỗi m 2 ván bóc, số lượng không lớn hơn 4 mắt Đường kính dài nhất không lớn hơn 30 mm, số lượng không hạn chế. Có thông q ua vá, số lượng không hạn chế 4. Lỗ thủng Không cho phép Đường k í nh không lớn hơn 5 mm, số lượng không vượt quá 4 lỗ, đư ờ ng kính từ 2 mm tr ở xuống không t í nh Đường kính không l ớ n hơn 8 mm , số lượng không vượt quá 8 lỗ, nếu không tạo thành dạng mắt sàng thì không hạn chế Đường k í nh không lớn hơn 20 mm, không tạo thành dạng mắt sàng th ì không hạn chế 5. Vết nứt Vết nứt kín cho phép 2 vết, chiều dài tổng không vượt quá 200 mm Chiều rộng không lớn hơn 1,5 mm, chiều dài không lớn hơn 400 mm, số lượng không quá 4 vết, vết nứt kín nhỏ cho phép bị biến màu đen nhẹ Chiều rộng không lớn hơn 3 mm, chiều dài không lớn hơn 600 mm, số lượng không quá 4 vết, cho phép b ị biến màu đen nhẹ Vết n ứ t có chiều rộng lớn hơn 5 mm th ì cần tiến hành hiệu chỉnh nhẹ 6. Kẹp v ỏ và v ế t nhựa Không cho phép Chiều rộng không lớn hơn 4 mm, chiều dài không lớn hơn 50 mm mỗi m 2 bề mặt, cho phép 2 vết Cho phép 7. Gỗ có kết cấu dị thư ờ ng Cho phép các vết rất nhẹ Cho phép các vết nhẹ Nếu gỗ có kết cấu dị thường làm bề mặt thô ráp thì c ầ n loại b ỏ lông gỗ Cho phép 8. Lỗ mọt và khuyết tật do thực vật ký sinh tạo ra Cho phép lỗ mọt đơn có đường kính không lớn hơn 2 mm, số lượng không quá 3 lỗ trên mỗi m 2 ván bóc, phân bố không tập trung Lỗ phân tán có đường kính không lớn hơn 2 mm, trên mỗi m 2 không vượt quá 8 lỗ. Nếu là dạng rãnh nhỏ th ì chiều rộng rãnh không lớn hơn 2 mm, chiều dài không lớn hơn 10 mm, số lượng không vượt quá 8 rãnh trên mỗi m 2 bề mặt ván bóc, không được phân bố tập trung Lỗ mọt có đường kính không lớn hơn 4 mm, không phân bố tập trung, trên mỗi m 2 bề mặt ván không có quá 15 lỗ; nếu là dạng rãnh nh ỏ th ì chiều rộng không lớn hơn 3 mm, chiều dài không lớn hơn 15 mm, không phân bố tập trung, mỗi m 2 bề mặt ván cho phép đến 15 rãnh Lỗ mọt c ó đường kính không lớn hơn 5 mm; nếu dạng rãnh nh ỏ th ì chiều rộng không lớn hơn 3 mm, chiều d ài không lớn hơn 50 mm, không phân bố tập trung, số lượng không hạn chế Cho phép 9. V ế t ô nhiễm Không cho phép Cho phép các vết ô nhiễm không lớn hơn 3 % bề mặt và không ảnh hưởng đến chất l ư ợng d á n d ính Cho phép các vết ô nhiễm không lớn hơn 5 % bề mặt và không ảnh hưởng đến chất lượng dán d í nh 10. Vết mục Không cho phép Cho phép các vết mục mới không ảnh hưởng đến độ bền 11. Vết xước Không cho ph é p Cho phép vết xước nhẹ không xuyê n qu a ván, t ổ ng diện tích các v ế t xước không lớn hơn 1 % diện t í ch mặt ván Cho phép vết xước nhẹ - không xuyên qua ván, t ổ ng diện tích các vết xước không lớn hơn 2 % diện tích mặt ván Không xuyên qua ván đ ề u cho phép 12. Ghép ván Không cho phép Cho phép 2 mối ghép * ) , khe h ở vết ghép không vượt quá 1,5 mm, chiều dài không lớn hơn 30 % chiều dài của ván, miếng ván được vá ghép phải có màu sắc, vân thớ, chiều dày đồng nhất Không hạn chế mối ghép; loại gỗ, màu sắc, chiều dày, vân thớ của ván được vá cơ bản đồng nhất; độ rộng khe h ở khi ghép vá không lớn hơn 2 mm, chiều d ài không lớn hơn 30 % chiều dài ván 13. Vết ố màu Không cho phép Cho phép rất nhẹ, không vượt quá 5 % diện tích mặt ván Cho phép rất nhẹ, không vượt quá 30 % diện tích mặt ván Cho phép 14. Vết dao Không cho phép Rất nhẹ, không rõ Cho phép vết hằn dao rất nhẹ, sờ tay không có cảm giác r õ ràng Cho phép v ế t h ằ n dao nhẹ, sờ tay hơi có cảm giác 15. Vá ván Không cho phép Màu sắc, vân thớ và chiều dày của miếng vá phải đồng nhất với bề mặt ván, miếng vá phải vừa, độ rộng khe hở khi vá không được lớn hơn 1 mm, chiều dài của một miếng vá không vượt quá 600 mm, tổng chiều dài của các miếng vá không lớn hơn 1 200 mm, tổng số lượng miếng vá không lớn hơn 5, các miếng vá không tập trung Cho phép *) 2 mối ghép là ch ỉ 3 t ấ m ván bóc được thông qua 2 mối ghép nối đ ể hợp với nhau th à nh 1 tấm lớn. CHÚ THÍCH: 1) Ván loại IV và V thường được dùng làm ván sau; 2) Mắt chết bị bong ra th ì được tính theo lỗ thủng. B ả ng 3 - Yêu cầu ch ấ t lư ợn g ngoại quan của ván bóc từ gỗ c â y lá kim Tên khuyết tật Mức cho phép theo cấp chất lư ợ ng I II III IV 1. Mắt kim Cho phép Cho phép Cho phép Cho phép 2. Mắt sống, mắt nửa sống, mắt chết Đường kính mắt sống không lớn hơn 25 m m, đường kính mắt chết và mắt nửa sống không lớn hơn 15 mm, số lượng cho phép không vượt quá 5 mắt trên mỗi m 2 bề mặt ván bóc Đường kính mắt sống không lớn hơn 45 m m , đường kính mắt chết v à mắt nửa sống không lớn hơn 20 mm, số lượng cho phép không vượt quá 8 mắt trên mỗi m 2 bề mặt ván bóc Đường kính mắt sống không hạn chế, đường kính mắt chết và mắt nửa sống không lớn hơn 30 m m , số lượng không hạn chế Cho phép 3. Vết nứt (không tính vết ghép n ố i) Chiều rộng một vết nứt không lớn hơn 1,5 m m , chiều dài một vết nứt không vượt quá 20 % chiều dài ván, cho phép nhiều nhất 2 vết nứt trên 1 m chiều rộng ván bóc Chiều rộng một vết nứt không lớn hơn 3 mm, chiều dài một vết nứt không vượt quá 30 % chiều dài ván, số lượng không hạn chế Chiều rộng một vết nứt không vượt quá 4 mm, chiều dài một vết nứt không vư ợ t quá 30 % chiều dài ván, số lượng không hạn chế Chiều rộng một vết nứt không vượt quá 6 mm, chiều dài một vết nứt không vượt quá 40 % chiều d à i ván, số lượng không hạn chế 4. Kẹp vỏ, vết nhựa Chiều dài của một vết không lớn hơn 30 mm, số lượng nhiều nhất là 2 vết trên mỗi m 2 bề mặt ván b ó c Chiều dài của một vết không lớn hơn 100 mm (nh ỏ hơn 30 mm không tính), số lượng nhiều nhất là 4 vết trên mỗi m 2 bề mặt ván b ó c Chiều dài của một vết không l ớ n hơn 120 mm, số lượng không hạn chế Cho phép 5. Gỗ có kết cấu d ị thường Cho phép Cho phép Cho phép Cho phép 6. Lỗ thủng, lỗ mọt, lỗ khâu khi ghép ván Đường kính một lỗ không l ớ n h ơ n 3 mm, số lượng nhiều nhất là 1 lỗ trên mỗi m 2 bề mặt ván bóc Đường kính một lỗ không lớn hơn 5 mm (nhỏ hơn 3 mm không tính), số lượng nhiều nhất là 5 lỗ trên mỗi m 2 bề mặt ván bóc Đường kính một lỗ không lớn hơn 10 mm (nh ỏ hơn 5 mm không t í nh), số lượng nhiều nhất là 10 lỗ trên mỗi m 2 bề mặt ván bóc Đường kính một lỗ không l ớ n hơn 20 mm, không tạo thành dạng lưới sàng th ì không hạn chế số lượng 7. Vết mục Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không cho phép 8. Vết ố màu Không cho phép Cho phép không vượt quá 5 % diện tích mặt ván bóc Cho phép Cho phép 9. Vết xước Cho phép vết xước nhẹ, t ổ ng diện tích các v ế t xước không vượt quá 3 % diện tích mặt ván bóc Cho phép t ổ ng diện tích các vết xước không vượt quá 10 % diện tích mặt ván, không được xuyên thủng ván Cho phép tổng diện tích các vết xước không vượt quá 20 % diện tích mặt ván, không được xuyên th ủ ng ván Các vết xước không xuyên th ủ ng ván th ì không hạn chế 10. Khe hở khi nối ván Không cho phép Khe hở không lớn hơn 1,0 mm Khe hở không lớn hơn 1,5 mm Khe hở không lớn hơn 2,0 mm 11. Vá ván Không cho phép Cho phép 3 v ế t trên m 2 bề mặt ván, tổng diện tích vá không lớn hơn 1 % diện tích bề mặt ván, khe hở khi vá không lớn hơn 0,5 mm Cho phép 5 vết trên m 2 bề mặt ván, tổng diện tích vá không lớn hơn 5 % diện tích bề mặt ván, khe hở khi vá không lớn hơn 1 mm Cho phép 10 vết trên m 2 bề mặt ván, tổng diện tích v á không hạn chế, khe hở khi vá không lớn hơn 1,5 mm CH Ú THÍCH: Ván loại I, II và III thường được sử dụng làm ván mặt, ván loại IV thư ờ ng d ùng làm ván sau. Bảng 4 -Yêu cầu chất lượng ngoại quan của ván bóc dùng làm lớp lõi Tên khuyết tật Mức cho phép theo cấp chất lượng I II 1. Mắt sống Cho phép Cho phép 2. Mắt chết, lỗ thủng Cho phép đường kính không lớn hơn 3 mm, phân bố không tập trung Mắt chết đã b ị bong, lỗ th ủ ng đường kính cho phép không lớn hơn 25 mm, số lượng không hạn chế, bắt buộc phải tiến hành vá 3. Vết mục Không cho phép Cho phép có vết mục không ảnh h ưở ng đến độ bền của gỗ 4. Lộn v ỏ , vết nhựa Không cho phép Vết nhẹ, không ảnh hưởng đến độ bền dán dính th ì cho phép số lượng không hạn chế 5. Vết nứt Độ rộng vết nứt không lớn hơn 2 mm, chiều d à i không lớn hơn 10 % chiều dài của ván, số lượng không vượt quá 2 vết trên mỗi mét chiều rộng ván bóc Độ rộng vết nứt không lớn hơn 3 mm, chiều d à i không lớn hơn 30 % chiều d à i của ván, số lượng không hạn chế 6. Vết xước Cho phép các vết nhẹ, không ảnh hưởng đến chất lượng dán dính, tổng diện tích các vết xước không vượt quá 3 % diện tích bề mặt ván bóc Cho phép các vết nhẹ, tay sờ hơi cảm giác được, không xuyên thủng ván, không ảnh hưởng đến chất lượng dán dính, tổng diện tích các vết xước không vượt quá 5 % diện tích bề mặt ván bóc 7. Vết dao Không cho phép Tay sờ không rõ cảm giác thì cho phép 8. Vết ố màu Ảnh hư ở ng đến chất lượng dán dính thì không cho phép Ảnh hư ở ng đ ế n chất lượng dán dính thì không cho phép 9. Vết vá Không cho phép Cho phép có vết vá, nhưng các mối vá phải chắc chắn, mối vá ch ỉ cho phép sử dụng băng keo, băng keo không được d á n chồng lên nhau 10. Ghép ván mỏng Với ván bóc có chiều rộng nhỏ hơn 850 mm: không cho phép có mối ghép; trong trường hợp ghép: các loại ván ghép phải cùng loại gỗ và chiều dày. CHÚ THÍCH Những yêu c ầ u về chất lượng ngoại quan khác của ván bóc dùng cho lớp lõi th ì được căn cứ theo thỏa thuận giữa hai b ê n mua và bán. 6. Phương pháp thử 6.1. Xác định chiều dày 6.1.1 . Thiết bị, dụng cụ - Panme có phạm vi đo từ 0 mm đến 25 mm, độ chính xác 0,01 mm. 6.1.2 . Cách tiến hành Tại trung điểm 4 cạnh biên của mẫu ván, tiến hành đo ở vị trí cách đường biên (10 ÷ 20) mm, độ chính xác khi đo là 0,01 mm. Chú ý tránh những vị trí gỗ có cấu tạo đặc thù. 6.1.3 . Biểu thị kết quả Giá trị trung b ì nh của 4 điểm đo, độ chính xác là 0,01 mm, được lấy l àm giá trị chiều dày cho tấm ván bóc đ ó . Sai s ố giữa giá trị l ớ n nhất và nhỏ nhất ở 4 điểm đo không được vượt quá tổng giá trị tuyệt đ ố i của sai số cho phép. 6.2 . Xác định chiều dài và chiều rộng theo TCVN 7756-2-2007. 6.3 . Xác định độ ẩ m theo TCVN 7756-3-2007. 7. Quy tắc kiểm tra 7.1 . Nhà sản xuất cần dựa theo những yêu cầu kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn này để tiến hành kiểm tra các tấm ván bóc, đồng thời tiến hành phân cấp ván bóc d ựa theo chất lượng ngoại quan. 7.2 . Khi ti ế n hành kiểm tra ván bóc cho lô sản phẩm thì cần ti ế n hành theo những quy định sau: 7.2.1 . Phân cấp chất lượng theo ngoại quan được lấy mẫu một lần như trong B ả ng 5. Bảng 5 - Phương án l ấ y mẫu ki ể m tra cấp chất l ượ ng ngoại quan ván bóc Phạm vi lô sản phẩm S ố mẫu Hệ số phán đoán hợp quy cách Hệ s ố phán đoán không hợp quy cách S ố mẫu hợp quy cách 51 ÷ 90 13 1 2 12 91 ÷ 150 20 2 3 18 151 ÷ 280 32 3 4 29 281 ÷ 500 50 5 6 45 501 ÷ 1 200 80 7 8 73 1 201 ÷ 3 200 125 10 11 115 3 201 ÷ 10 000 200 14 15 186 10 001 ÷ 35 000 315 21 22 294 35 001 ÷ 150 000 500 21 22 479 7.2.2 . Độ ẩ m và kích thước được lấy mẫu kiểm tra một lần, như trong Bảng 6. Bảng 6 - Phương án lấy mẫu kiểm tra độ ẩ m và kích thước của ván bóc Phạm vi lô sản phẩm Số mẫu Hệ số phán đoán hợp quy cách Hệ số phán đoán không hợp quy cách Số mẫu hợp quy cách 51 ÷ 90 5 1 2 4 91 ÷ 150 8 1 2 7 151 ÷ 280 13 2 3 11 281 ÷ 500 13 2 3 11 501 ÷ 1 200 20 3 4 17 1 201 ÷ 3 200 32 5 6 27 3 201 ÷ 10 000 32 5 6 27 10 001 ÷ 35 000 50 7 8 43 35 001 ÷ 150 000 80 10 11 70 7.3 . Sản ph ẩ m đều thông qua kiểm tra về chất lượng ngoại quan, kích thước v à độ ẩm hợp quy cách thì lô sản phẩm đó đạt quy cách, nếu trong số các chỉ tiêu kiểm tra có một chỉ tiêu kh ô ng hợp quy cách thì lô sản phẩm đó được coi là không đạt quy cách. Nhà sản xuất cần tiến hành kiểm tra lại toàn bộ l ô sản phẩm không đạt quy cách, hoặc xử lý gi ả m c ấ p chất lượng. 7.4 . Ván bóc được tính theo m 3 , sai số cho phép không được tính vào đó, khi tính toán với một lượng lớn ván bóc th ì độ chính xác là 0,001 m 3 , cũng có thể được tính theo tấm ván bóc hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên mua và bán. 7.5 . Ván bóc khi xuất xư ở ng cần phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của bộ phận kiểm tra chất lượng của cơ s ở sản xuất . C ần ghi rõ về loại gỗ, kích thước, độ ẩm và cấp ch ấ t lượng của ván bóc. 8. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản 8.1 . Ghi nhãn Trên bao bì sau khi đóng gói cần ghi nhãn với các thông tin tối thiểu sau: - tên và địa chỉ nhà sản xuất; - tên sản phẩm; - cấp chất lượng; - kích thước; - số lượng; - số hiệu lô sản xuất; - viện dẫn tiêu chuẩn này; - hướng dẫn sử dụng và bảo quản. 8.2 . Bao gói Ván bóc cần được phân theo loại gỗ, cấp chất lượng và k í ch thước để tiến hành đóng gói. Ván được đ ó ng gói phải b ằ ng phẳng, chắc chắn. Tránh làm hư hỏng ván trong quá trình đóng gói. 8.3 . Vận chuyển và bảo qu ả n Trong quá trình vận chuyển và bảo quản ván b ó c không được làm cho ván bị ướt hoặc bị nhiễm b ẩ n, tránh bị tổn thương cơ giới trong quá trình vận chuyển ván. MỤC LỤC Lời giới thiệu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Phân loại 5 . Yêu cầu kỹ thuật 6 . Phương pháp thử 7 . Quy tắc kiểm tra 8 . Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quả n